PENENTUAN KELAS KUAT KAYU LOKAL DI PULAU TIMOR SEBAGAI BAHAN KONSTRUKSI
Koilal Alokabel 1 , Yermias E. Lay 2 , Teddy Wonlele 3

## Abstrak :
Penggunaan kayu lokal sebagai bahan konstruksi di NTT umumnya dan Pulau Timor khususnya sering digunakan tidak hanya sebagai bangunan milik masyarakat tetapi juga pada bangunan negara atau proyek pemerintah. Jenis-jenis kayu lokal di Pulau Timor yang sering dipakai sebagai bahan konstruksi seperti Kayu Jambu Air, Kabesak, Johar, Mahoni, Ketapang Hutan, Jati Putih (Gamalina) dan beberapa jenis kayu lain yang banyak terdapat di Pulau Timor.
Permasalahan yang sering timbul adalah klaim mutu kayu lokal yang tidak mudah dibuktikan oleh kontraktor  karena  sebagian besar kayu lokal belum masuk  dalam daftar jenis  mutu  kayu dalam Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia 1961 atau SNI Kayu Tahun 2002. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum kontrak antara pengguna jasa (pemerintah) dan penyedia jasa (kontraktor) karena umumnya  untuk  konstruksi  syarat kelas  kuat  kayu dan  mutu  kayu  wajib dicantumkan. Disatu sisi pengguna jasa menginginkan kayu sebagai bahan konstruksinya harus dari kayu kelas II misalnya sedangkan disisi yang lain penyedia jasa atau kontraktor menggunakan kayu lokal yang  menurutnya  termasuk  kayu  kelas  II,  karena  ketersediaan  kayu  kelas  II  di  pasaran  sulit diperoleh.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kuat tekan rata-rata kayu Gamalin adalah   30,39 Mpa, kayu Kabesak 34 Mpa, kayu Johar 62,18 Mpa, kayu Jambu Air 48,58 Mpa, kayu Ketapang Hutan 33, 07 Mpa, kayu Mahoni 30,49 Mpa. Kadar air kayu  Gamalin adalah   18,30 %, kayu Kabesak 17,73 %, kayu Johar 18,83 %, kayu Jambu Air 19,90 %, kayu Ketapang Hutan 18,85 %, kayu Mahoni 18,73 %. Berat jenis kayu Gamalin adalah   0,54 kayu Kabesak 0,62, kayu Johar 0,85, kayu  Jambu Air  0,67,  kayu  Ketapang  Hutan  0,58,  kayu  Mahoni  0,54.  Hasil  ini  menunjukkan bahwa kayu lokal Timor sangat kuat, mempunyai kadar air yang baik dan mempunyai berat jenis yang baik pula.
Kata kunci : Kayu lokal, Kelas kuat.
Alokabel 1 , Lay 2 , Wonlele 3 , Adalah Dosen Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang  139

## 1. PENDAHULUAN
Kayu  merupakan  salah  satu  material konstruksi yang paling banyak terdapat di alam dan pertama kali digunakan dalam sejarah umat manusia.  Kayu  sampai  saat  ini  masih  banyak digunakan  sebagai  bahan  konstruksi  bangunan untuk rumah tinggal, gedung, jembatan, bantalan kereta api dan lain – lain. Kayu dipilih sebagai bahan  konstruksi  selain  karena  alasan  mudah
didapat,  harganya  relatif  murah  dan  memiliki nilai estetika yang tinggi.
(Frick,1981)  juga  menyatakan  bahwa material  kayu  akan  selalu  dibutuhkan  manusia karena  sifat  utama  yang  dimiliki  yaitu  kayu merupakan kekayaan alam ( natural resources ) yang  tidak  akan  pernah  habis,  mudah  dalam pemrosesan  serta  memiliki  sifat  –sifat  spesifik yang  tidak  dimiliki  oleh  bahan  lain.  Selain
keuntungan kayu seperti yang telah disebutkan di  atas  kayu  juga  mempunyai  kekuatan  yang tinggi ( tekan sejajar atau tegak lurus serat) dan berat  yang  rendah  dibandingkan  dengan konstruksi yang lainnya, mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap pengaruh kimia (Chemical Attack), dan bersifat isolator. Namun demikian kayu juga memiliki kekurangan antara lain sifat kurang  homogen  dengan  adanya  cacat  kayu, mata kayu, beberapa bersifat kurang awet, dapat memuai  dan  menyusut  dengan  perubahan kelembaban  meski  tetap  elastis  dan  yang terutama  adalah  kayu  mudah  terbakar.  Tidak semua  jenis  kayu  dapat  dijadikan  bahan konstruksi. Penilaian terhadap kayu di bedakan atas kelas kuat dan kelas awetnya.
Penggunaan  kayu  lokal  sebagai  bahan konstruksi  di  NTT  umumnya  dan  Pulau Timor khususnya sering digunakan tidak hanya sebagai bangunan  milik  masyarakat  tetapi  juga  pada bangunan negara  atau proyek  pemerintah.
Jenis-jenis kayu lokal di Pulau Timor yang sering dipakai sebagai bahan konstruksi seperti Kayu Jambu Air, Nangka, Kayu Putih, Cemara (Kayu  Kasuari),  Mangga  Hutan,  Kayu  Reo (Kedondong  Hutan),  Jati  Putih  (Gamalina), Ketapang  dan  beberapa  jenis  kayu  lain  yang banyak terdapat di Pulau Timor.
Permasalahan  yang  sering  timbul  adalah klaim  mutu  kayu  lokal  yang  tidak  mudah dibuktikan  oleh  kontraktor  karena  sebagian besar kayu lokal belum masuk dalam daftar jenis mutu  kayu  dalam  Peraturan  Konstruksi  Kayu Indonesia 1961 atau SNI Kayu Tahun 2002. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum kontrak antara pengguna jasa (pemerintah) dan penyedia jasa  (kontraktor)  karena  umumnya  untuk konstruksi syarat kelas kuat kayu dan mutu kayu wajib  dicantumkan.
Disatu  sisi  pengguna  jasa  menginginkan kayu  sebagai  bahan  konstruksinya  harus  dari kayu kelas II misalnya sedangkan disisi yang lain penyedia  jasa  atau  kontraktor  menggunakan kayu  lokal  yang  menurutnya  termasuk  kayu kelas  II,  karena  ketersediaan  kayu  kelas  II  di pasaran  sulit  diperoleh.
Kurangnya  publikasi  terhadap  mutu  kayu lokal ini juga menjadi sebab terjadinya perseli- sihan dalam pekerjaan konstruksi di NTT. Seba- gian besar bahkan sudah sampai pada meja hijau karena  banyaknya  pandangan  terhadap  mutu kayu yang dipakai dalam proyek Pemerintah.
Berdasarkan  kondisi  inilah,  Politeknik sebagai lembaga Pendidikan/Penelitian dan juga sering  diminta  pendapat  dalam  penanganan kasus  tersebut  berusaha  untuk  melakukan penelitian  tentang  kualitas/mutu  kayu  lokal  di Pulau Timor sebagai bahan konstruksi.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1. Mengenal Kayu
Kayu  adalah  salah  satu  bahan  bangunan yang  sudah  lama  dikenal  oleh  masyarakat  kita dan  telah  dipakai  untuk  berbagai  keperluan, termasuk sebagai pendukung struktur bangunan. Di Indonesia terdapat banyak sekali jenis pohon yang  dihasilkan  dari  hutan.  Bila  dibandingkan dengan bahan struktur bangunan yang lain kayu memiliki beberapa keandalan diantaranya :
 Kayu  memiliki  berat  jenis  yang  ringan sehingga  berat  sendiri  struktur  menjadi ringan;
 Mudah dalam pelaksanaan pekerjaan dengan peralatan  yang  sederhana;
 Struktur  bangunan  dari  kayu  lebih  aman terhadap  bahaya  gempa;
 Bahan  bangunan  dari  kayu  memiliki  nilai estetika yang  cukup tinggi;
 Kayu  dapat  dibudidayakan;
 Sebagai  bahan  dari  alam,  kayu  dapat  terurai secara  sempurna  sehingga  tidak  ada  istilah limbah pada konstruksi kayu.
Pemakaian  kayu  sebagai  bahan  konstruksi tidak  sepesat  pemakaian  bahan  beton  atau baja  disebabkan oleh  :
a. Panjang  kayu yang terbatas.
b.Kekuatan kayu relatif kecil.
c. Penampang kayu kecil.
d.Mudah  terbakar.
e. Mudah terpengaruh oleh  zat-zat  kimia
f. Peka sekali terhadap kadar air.
g.Sifat  kembang-susutnya  besar
 140
Alokabel 1 , Lay 2 ,  Wonlele 3 , Penentuan Kelas Kuat Kayu Lokal Di Pulau Timor Sebagai Bahan Konstruksi
Pada masa lalu perancangan konstruksi kayu dilakukan  secara  intuitif  dan  coba-coba sehingga  pemanfaatan  kayu  menjadi  kurang optimal  dan  cenderung  boros.  Akan  tetapi dengan  penguasaan  teknologi  pada  saat  ini dimana teknik-teknik analisis dan  perencanaan sudah semakin berkembang, maka perencanaan konstruksi kayu dapat dilakukan secara rasional dan  mengikuti  ketentuan-ketentuan  yang berlaku sehingga pemakaian kayu menjadi lebih efektif dan ekonomis.

## 2.2.Anatomi Kayu
Senyawa  utama  penyusun  sel  kayu  adalah selulosa,  hemiselulosa,  dan  lignin  dengan komposisi  kira-kira  50%  selulosa,  25% hemiselulosa, dan 25% lignin (Desch dkk, 1981, dalam Alimudin dan Irawati, 2005). Sel-sel kayu ini  kemudian  secara  berkelompok  membentuk pembuluh,  parenkim,  dan  serat.  Pembuluh memiliki  bentuk  seperti  pipa  yang  berfungsi untuk  saluran  air  dan  zat  hara.  Parenkim memiliki  bentuk  kotak,  berdinding  tipis  dan berfungsi  sebagai  tempat  penyimpanan sementara  hasil  fotosintesis.  Sedangkan  serat memiliki  bentuk  panjang  langsing  dan berdinding tebal serta berfungsi sebagai penguat pohon.
Kelompok sel  kayu bergabung membentuk bagian/anatomi  pohon  seperti  pada  Gambar  1. Bagian  luar  kayu  yang  disebut  kulit  (bark), merupakan lapisan yang padat dan cukup kasar. Pada bagian sebelah dalam kulit terdapat lapisan tipis yang disebut lapisan kambium, lapisan ini merupakan tempat pertumbuhan sel-sel kayu. Di sebelah dalam lapisan kambium terdapat bagian kayu  lunak  yang  berwarna  keputih-putihan disebut  kayu  gubal  (sapwood),  bagian  ini berfungsi  sebagai  penghantar  zat-zat  makanan dari akar menuju daun, dan dapat pula berfungsi sebagai  tempat  menyimpan  bahan  makanan. Karena  itu  jika  dipakai  sebagai  bahan konstruksi,  bagian  kayu  ini  akan  cepat  lapuk. Tebalnya lapisan kayu gubal ini kira-kira 2 cm sampai  10  cm  dan  relatif  tetap  demikian sepanjang hidup pohon  (Mandang dkk, 1997).
Warna  kayu  berubah  menjadi  lebih  tua karena pengendapan zat-zat ekstraktif. Lapisan kayu ini dikenal dengan nama teras (heartwood) dengan  fungsi  sebagai  penguat  pohon.  Karena pada kayu teras tidak terdapat zat-zat makanan, maka  bagian  kayu  ini  jika  digunakan  sebagai bahan konstruksi akan lebih awet.
Pertumbuhan  sel-sel  kayu  ini  disertai dengan munculnya struktur seperti cincin yang disebut  dengan  cincin  tahunan  (annual  ring). Pohon kayu yang mengalami pertumbuhan cepat akan  memiliki  cincin tahunan yang  lebih  lebar jika  dibandingkan  dengan  pohon  kayu  yang memiliki  pertumbuhan  lambat.  Pada  bagian tengah batang disebut inti (pith) yang dikelilingi oleh  sejumlah  cincin  tahunan  yang  dapat memperkirakan umur dari pohon kayu tersebut.
Gambar 1. Potongan melintang pohon kayu
Gambar 2. Arah  longitudinal,  radial,  dan tangensial pada  pohon kayu,
(American  Forest  Product  Laboratory,  1991)
 141 JUTEKS Jurnal Teknik Sipil Volume 2 Nomor 2   Oktober 2017

## 2.3. Sifat-sifat Fisis Kayu
1. Kandungan air / Kadar Lengas Kayu
Kayu merupakan bahan higroskopis, artinya kayu  memiliki  kaitan  yang  sangat  erat  dengan air. Kemampuan menyerap dan melepaskan air sangat  tergantung  dari  kondisi  lingkungan seperti  temperatur  dan  kelembaban  udara. Kandungan air yang terdapat pada sebuah pohon kayu  sangat  bervariasi  tergantung  pada spesiesnya.  Dalam  satu  spesies  yang  sama terjadi  pula  perbedaan  kandungan  air  yang disebabkan oleh umur, ukuran pohon dan lokasi pertumbuhannya.  Pada  bagian  batang  sebuah pohon  kayu  terjadi  perbedaan  kandungan  air, dimana pada kayu gubal lebih banyak dari pada kayu  teras.Air  yang  terdapat pada  batang kayu tersimpan dalam dua bentuk yaitu air bebas (free water)  yang  terletak  diantara  sel-sel  kayu,  dan air ikat (bound water) yang terletak pada dinding sel. Selama air bebas masih ada, maka dinding- dinding  sel  kayu  akan  tetap  jenuh. Air  bebas merupakan  air  yang  pertama  yang  akan berkurang  seiring  dengan  proses  pengeringan, dan  pengeringan  selanjutnya  akan  dapat mengurangi  air  ikat  pada  dinding  sel.  Ketika batang  kayu  mulai  diolah  (ditebang  dan dibentuk),  kandungan  air  pada  batang  berkisar antara  40%  hingga  300%.  Kandungan  air  ini dinamakan  kandungan  air  segar.  Setelah ditebang  dan  dimulai  dibentuk  atau  diolah, kandungan  air  mulai  bergerak  keluar.  Suatu kondisi dimana air bebas yang berada di antara sel-sel  sudah  habis  sedangkan  air  ikat  yang berada pada dinding sel masih jenuh dinamakan titik  jenuh  serat  (fiber  saturation  point). Kandungan air pada kondisi ini berkisar antara 25% hingga 30%.
Pengeringan  selanjutnya  (di  bawah  titik jenuh serat) akan mengurangi kandunga air ikat pada dinding sel, dan hal ini akan menyebabkan terjadinya  perubahan  dimensi  tampang melintang  batang  kayu,  perubahan  sifat-sifat mekanis,  dan  ketahanan  lapuk.  Kandungan  air pada  kayu  akan  sangat  dipengaruhi  oleh kelembaban udara lingkungan. Bila kelembaban udara  lingkungan  meningkat,  maka  kandungan
air  pada  kayu  juga  akan  meningkat,  dan begitupun  sebaliknya.  Pada  lingkungan  yang memiliki  kelembaban  udara  yang  stabil,  maka kandungan  air pada  kayu  juga akan cenderung tetap.  Kondisi  kandungan  air  yang  tetap  pada kayu ini disebut kadar air imbang (equilibrium moisture  content).
Perhitungan  kadar  air/kadar  lengas  kayu didasarkan  menurut  persamaan :
…... ( 1)

## 2. Kerapatan dan Berat Jenis
Kerapatan  /  berat  volume  kayu  dinyatakan sebagai  berat  per  unit  volume.  Pengukuran kerapatan  dimaksudkan  untuk  mengetahui porositas  atau  persentase  rongga  (void)  pada kayu. Kerapatan dan volume sangat bergantung pada  kandungan  air.
Berat jenis adalah perbandingan antara berat kayu  tanpa  air  dengan  berat  air  pada  volume yang  sama.  Kayu  terdiri  dari  bagian  padat  (sel kayu), air dan udara. Berat jenis kayu mempu- nyai korelasi yang positif dengan kekuatan kayu. Semakin  tinggi  berat  jenis  kayu  semakin  baik kekuatannya  dan  begitupun  sebaliknya.
Perhitungan kerapatan kayu dan berat jenis didasarkan  menurut  persamaan :
Kerapatan = Berat Volume Basah (  b ) =
.... (2)
Berat volume kering (  d )  =          ................. (3)
Berat Jenis g =          ................................... (4)
Dengan : Bo : Berat awal (gram) B1 : Berat kering kayu (gram)
Vo : Volume awal (cm3) V1 : Volume setelah dioven (gram)

## 3. Cacat kayu
Cacat  atau  kerusakan  kayu  dapat mengurangi  kekuatan  dan  bahkan  kayu  yang cacat tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai bahan konstruksi. Cacat kayu yang sering terjadi
 142
Alokabel 1 , Lay 2 ,  Wonlele 3 , Penentuan Kelas Kuat Kayu Lokal Di Pulau Timor Sebagai Bahan Konstruksi
adalah  retak  (cracks),  mata  kayu  (knots),  dan kemiringan  serat  (slope  of  grain).  Retak  pada kayu  terjadi  karena  proses  penyusutan  akibat penurunan  kandungan  air  selama  proses pengeringan. Pada batang kayu yang tipis, retak dapat  terjadi  lebih  besar  yang  disebut  dengan belah  (split).  Mata  kayu  sering  terdapat  pada batang  kayu  yang  merupakan  bekas  cabang kayu.  Pada  mata  kayu  ini  terjadi  pembelokan arah  serat,  sehingga  kekuatan  kayu  menjadi berkurang.  Kemiringan  serat  menunjukkan sudut miring serat kayu. Kemiringan serat pada batang  kayu  terjadi  disebabkan  karena  tidak sesuainya  sumbu  batang  kayu  dengan  sumbu pohon  pada  saat  pemotongan/penggergajian.

## 6. Tegangan Ijin Kayu
Tegangan  yang  diijinkan  untuk  kayu  mutu A  seperti  ditampilkan  dalam  Tabel  2  berikut berdasarkan  Kelas  Kuat  Kayu  yang  terdapat dalam  PKKI Tahun  1961.  Untuk  kayu  mutu  B dikalikan dengan f = 0,75.

## Gambar 3. Cacat Kayu

## 4. Miring Arah Serat
Arah  serat  kayu  tergantung  dari  pertum- buhan pohon. Jika arah serat kayu tidak searah dengan tepi kayu gergajian disebut serat miring seperti terlihat dalam gambar 4 berikut.
Gambar 4. Arah Serat Kayu

## 5. Mutu Kayu
Mutu kayu menurut SNI dibedakan menjadi 2  jenis  yaitu  Mutu  A  dan  Mutu  B  seperti ditampilkan dalam Tabel 1 berikut.

## Tabel 1. Mutu Kayu
Korelasi  tegangan  ijin  untuk  kayu  mutu A yang  dihubungkan  dengan  nilai  g  (berat  jenis kayu kering udara) adalah sebagai berikut :
Tabel 2. Tegangan Ijin Kay
 143 JUTEKS
Jurnal Teknik Sipil Volume 2 Nomor 2   Oktober 2017

## 7. Modulus Elastisitas dan Modulus Geser
Modulus  elastisitas  searah  serat  kayu  (E) dan modulus geser searah serat kayu (C) ditam- pilkan dalam Tabel 3 berikut.
Tabel 3. Modulus elastisitas // kayu dan modu- lus geser // kayu

## 8. Kekuatan Kayu
Kekuatan kayu berdasarkan kelas kuat dan berat jenis ditampilkan dalam Tabel 4 berikut.

## Tabel 4. Kekuatan kayu berdasarkan kelas kuat
dan berat jenis
Tabel 5. Kekuatan kayu berdasarkan SII. 0458- 81
Selanjutnya  tegangan  dasar  kayu  (basic stress) untuk kayu basah dan kering menurut SII. 0458-81 ditampilkan dalam Tabel 5 berikut.

## 3.  METODE  PENELITIAN

## 3.1. Lokasi Penelitian
Lokasi pelaksanaan penelitian dilaksanakan di Laboratorium Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang, Kota Kupang – Nusa Tenggara Timur.
Gambar 3.1. Peta  Lokasi  pelaksanaan  pene- litian Laboratorium Jurusan Tek- nik  Sipil  Politeknik  Negeri Kupang
Lokasi  pengambilan  pohon  /  kayu  untuk sampel penelitian dilaksanakan di Desa Oefeto dan Desa Kairane Kecamatan Oefeto Kabupaten Kupang  –  Nusa  Tenggara  Timur  sebagai  salah satu  daerah  pemasok  kayu  konstruksi  di  Kota Kupang.
 144 Alokabel 1 , Lay 2 ,  Wonlele 3 , Penentuan Kelas Kuat Kayu Lokal Di Pulau Timor Sebagai Bahan Konstruksi

## 3.2. Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  durasi waktu 6 bulan sejak bulan Juni sampai dengan Desember  2017.

## 3.3. Tahapan Penelitian
Adapun tahapan penelitian sebagai berikut:
1.Pemilihan Jenis Kayu Lokal
Jenis-jenis  kayu  lokal  yang  diteliti  adalah beberapa jenis  kayu lokal Timor  yang sering dipasok  sebagai  kayu  kontruksi  di  Kota Kupang  antara  lain  :  Kayu  Kabesak,  Johar (Kayu Besi), Jati Putih (Gamalina), Jambu Air, Ketapang Hutan dan Mahoni. Pemilihan  kayu  sampel  juga  dibatasi  pada pohon  yang  berumur  minimal  20  tahun  atau berdiameter minimum 30 cm.
2.Pengambilan Sampel Kayu
Setelah penebangan dilakukan, bagian pohon
yang  diambil  meliputi  bagian  bawah,  tengah dan atas dari bagian yang lurus (bukan cabang) dan selanjutnya bagian-bagian ini dibagi lagi menjadi  sampel-sampel  pengujian  kadar  air, berat  jenis  dan  pengujian  kuat  tekan  searah serat  kayu.  Data  yang  dikumpulkan  dari pengambilan Sampel (Sampling) berupa data primer  dengan  rancangan  masing-masing bagian  pohon  (bawah,  tengah  dan  atas) diambil  9  unit  sampel  untuk  masing-masing pengujian  sehingga  total  terdapat  54  sampel pada setiap jenis kayu / pohon.
3.Pengujian Sampel  Kayu Pengujian Kayu meliputi :
a. Pengujian  Kadar  Air  atau  Kadar  Lengas Kayu  (SNI  03-6850-2002).
b.Pengujian Berat Jenis Kayu (SNI 03-6848- 2002).
c. Pengujian Kuat Tekan Kayu (SNI 03-3958- 1995).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Pengujian dapat disajikan dalam tabel berikut  ini,
4.1.Pengujian  Kadar Air  Kayu  (SNI  03-6850-
2002)

## Tabel 4.2. Kayu Kabesak
Tabel 4.3. Kayu Johar Tabel 4.4. Kayu Jambu Air Tabel 4.1. Kayu Gamalina  145 JUTEKS
Jurnal Teknik Sipil Volume 2 Nomor 2   Oktober 2017
Tabel 4.5. Ketapang Hutan
Tabel 4.6. Kayu Mahoni
4.2. Pengujian Berat Jenis Kayu (SNI 03-6848- 2002)
Tabel 4.7. Kayu Gamalina Tabel 4.8. Kayu Kabesak Tabel 4.9. Kayu Johar
Tabel 4.10. Kayu Jambu Air
 146 Alokabel 1 , Lay 2 ,  Wonlele 3 , Penentuan Kelas Kuat Kayu Lokal Di Pulau Timor Sebagai Bahan Konstruksi
Tabel 4.11. Kayu Ketapang Hutan
Tabel 4.12. Kayu Mahoni
4.3. Pengujian Kuat Tekan Kayu (SNI 03-6848- 2002).
Tabel 4.13. Kayu Gamalina Tabel 4.15. Kayu Johar Tabel 4.16. Kayu Jambu Air Tabel 4.14. Kayu Kabesak Tabel 4.17. Kayu Ketapang Hutan
 147 JUTEKS
Jurnal Teknik Sipil Volume 2 Nomor 2   Oktober 2017

## Tabel 4.18. Kayu Mahoni

## 5. KESIMPULAN  DAN  SARAN
5.1.  Kesimpulan
Kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah Kayu Lokal di Pulau Timor ini sangat baik di gunakan pada kegiatan kontruksi karena sangat  kuat  baik  kuat  tekannya,  kadar  airnya rendah,  maupun  berat  jenisnya.  Adapun  kuat tekan  rata-rata  kayu  Gamalin  adalah      30,39 Mpa, kayu Kabesak 34 Mpa, kayu Johar 62,18 Mpa,  kayu  Jambu  Air  48,58  Mpa,  kayu Ketapang Hutan 33, 07 Mpa, kayu Mahoni 30,49 Mpa.  Kadar  air  kayu    Gamalin  adalah      18,30 %, kayu Kabesak 17,73 %, kayu Johar 18,83 %, kayu Jambu Air 19,90 %, kayu Ketapang Hutan 18,85 %, kayu Mahoni 18,73 %. Berat jenis kayu Gamalin adalah   0,54 kayu Kabesak 0,62, kayu Johar 0,85, kayu Jambu  Air 0,67, kayu Ketapang Hutan 0,58, kayu Mahoni 0,54.
5.2. Saran
Saran yang di sampaikan melalui penelitian ini  adalah  adanya  penelitian  lanjutan  tentang lendutan kayu sehingga dapat di ketahui berapa besar lendutan yang terjadi pada kayu-kayu lokal di Pulau Timor.

## DAFTAR  PUSTAKA
Anonimous,  2002. SNI  Kayu  Tahun  2002.
DPMB, Dirjen Cipta Karya.
Bambang Suryoatmono, Struktur Kayu, Fakultas Teknik Universitas Parahyangan, Bandung.
Danasasmita,  E.  Kosasih,  2004. Struktur  Kayu I,  Fakultas  Pendidikan  Teknologi  dan Kejuruan,  UPI,  Bandung.
Danasasmita,  E.  Kosasih,  2004. Struktur  Kayu II,  Fakultas  Pendidikan  Teknologi  dan Kejuruan,  UPI,  Bandung.
DPMB.  Cipta  Karya,  1978. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia, DPMB, Dirjen Cipta Karya.
D. T. Gunawan, Diktat Kuliah Konstruksi Kayu, Fakultas  Teknik  Universitas  Parahyangan, Bandung.
Felix Yap,  K.  H,  1965. Konstruksi  Kayu,  Bina Cipta,  Bandung.
Frick,  Heinz,  1977. Ilmu  Konstruksi  Kayu, Yayasan  Kanisius, Yogyakarta.
Sadji, Konstruksi  Kayu,  Fakultas  Teknik  Sipil,
Institut Teknologi 10 Nopember, Surabaya.
Soeryanto  Basar  Moelyono,  1974. Pengantar Perkayuan, Yayasan  Kanisius, Yogyakarta.
 148
Alokabel 1 , Lay 2 ,  Wonlele 3 , Penentuan Kelas Kuat Kayu Lokal Di Pulau Timor Sebagai Bahan Konstruksi